## KEKUATAN LENTUR BALOK KAYU DENGAN VARIASI UKURAN TAKIKAN
Elia Hunggurami 1 (eliahunggurami@yahoo.com)
Partogi H. Simatupang 2 (partogihsimatupang@gmail.com)
Yunita A. Messah 3 (unie_messah@yahoo.com)
Rosmiyati A. Bella 4 (qazebo@yahoo.com)

## ABSTRAK
SNI  7973-2013  menjelaskan  bahwa  komponen  struktur  lentur  tidak  boleh  ditakik  melebihi ketentuan yang ada. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variasi ukuran takikan terhadap  kekuatan  lentur  balok  kayu.  Persentase  penurunan  kekuatan  lentur  balok  kayu  dengan variasi  ukuran  kedalaman  takikan  terhadap  balok  tanpa  takikan  pada  daerah  tumpuan  dengan kedalaman takikan  1/6d, 1/4d, 2/6d dan  3/6d  berturut-turut  adalah 5,26%, 17,54%,  26,32%  dan 31,58%;    Pada  daerah  1/3  bentang  (tekan)  dengan  kedalaman  takikan  1/6d,  2/6d  dan  3/6d berturut-turut  adalah  42,11%,  52,63%  dan  57,89%;  Pada  daerah  1/2  bentang  (tekan)  dengan kedalaman  1/6d,  2/6d  dan  3/6d  berturut-turut  adalah  54,39%,  61,40%  dan  63,16%.  Persentase penurunan  kekuatan  lentur  balok  kayu  dengan  variasi  ukuran  panjang  takikan  terhadap  balok tanpa takikan pada daerah tumpuan dengan panjang takikan 1/2d sebesar 5,26%; Pada daerah 1/3 bentang (tekan) dengan panjang takikan 1/3d, 1/2d dan d berturut-turut sebesar 35,09%, 45,.61% dan 47,37%; Pada daerah 1/2 bentang (tekan) dengan panjang takikan 1/3d, 1/2d dan d berturut- turut adalah 49,12%, 50,88% dan 56,14%.
Kata Kunci: Kuat Lentur, Takikan, Balok Kayu.

## ABSTRACT
SNI  7973-2013  explains  that flexural  structural  components  should  not  be  notched  beyond  the existing provisions. This research was conducted to determine the effect of variations in the size of  the  notch  on  the  flexural  strength  of  wood  beams.  The  percentage  decrease  in  flexural strength of wood beams with variations in the size of the notch depth to the beam without notches in the support area with a notch depth of 1/6d, 1/4d, 2/6d and 3/6d respectively 5,26%, 17,54%, 26,32%  and  31,58%;  In  the  1/3  span  area  (compression)  with  a  notch  depth  of  1/6d,  2/6d  and 3/6d respectively 42.11%, 52.63% and 57.89%; In the 1/2 span area (compression) with a notch depth of 1/6d, 2/6d and 3/6d respectively 54,39%; 61,40%; 63,16%. The percentage decrease in flexural  strength  of  wood  beams  with  variations  in  the  size  of  the  notch  length  to  the  beam without notches at the support area with the length of the notches 1/2d is 5.26%; In the 1/3 span area  (compression)  with  a  length  notch  of  1/3d,  1/2d  and  d  respectively  35.09%,  45.61%  and 47.37%; In the 1/2 span area (compression) with a notch length of 1/3d, 1/2d and d respectively 49.12%, 50.88% and 56.14%.
Keywords: Flexural Strength, Notch, Wood Beam.

## PENDAHULUAN
Kayu  gergajian  di  pasaran  memiliki  ukuran  dimensi  yang  relatif  terbatas  baik  ukuran  panjang maupun  ukuran  penampangnya,  sehingga  apabila  digunakan  untuk  bahan  konstruksi  yang memerlukan  ukuran  tertentu  diluar  ukuran  yang  ada  maka  perlu  dilakukan  sambungan  pada kayu.  Takikan  merupakan  salah  satu  cara  untuk  membuat  sebuah  sambungan  pada  kayu  agar
1 Prodi Teknik Sipil – FST Undana, (penulis korespondensi);
2 Prodi Teknik Sipil – FST Undana;
3 Prodi Teknik Sipil – FST Undana;
4 Prodi Teknik Sipil – FST Undana.
keterbatasan  ukuran  dimensi  kayu  pada  konstruksi  dapat  diatasi.  SNI  7973-2013  memberi batasan  tentang  ukuran  takikan  yang  diizinkan  pada  komponen  struktur  lentur  baik  ukuran panjang  maupun  kedalaman  takikan,  sehingga  diharapkan  kayu  tidak  boleh  ditakik  melebihi ketentuan yang ada.
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  seberapa  besar  penurunan  kekuatan  lentur  balok  kayu akibat  takikan  yang  dilakukan  pada  daerah  tumpuan  dan  daerah  tekan  dengan  variasi  panjang dan  kedalaman  takikan.  Balok  kayu  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  balok  kayu kabesak.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Takikan
Takikan  merupakan  salah  satu  cara  untuk  membuat  sebuah  sambungan  pada  kayu  agar keterbatasan  ukuran  dimensi  kayu  pada  konstruksi  dapat  diatasi.  Pada  SNI  7973-2013  tentang Spesifikasi  Desain  Untuk  Konstruksi  Kayu  dijelaskan  komponen  struktur  lentur  tidak  boleh ditakik melebihi ketentuan yang ada. Pada pasal 4.4.3 butir 1 berbunyi takikan ujung, terletak di ujung-ujung  komponen  struktur  lentur  kayu  gergajian  untuk  diletakkan  di  atas  tumpuan, diperkenankan, dan tidak boleh  melebihi 1/4 tinggi balok dan pada pasal 4.4.3 butir 2 berbunyi takikan  interior, terletak di sepertiga  luar dari bentang komponen struktur lentur kayu gergajian bentang tunggal, diperbolehkan dan tidak boleh melebihi 1/6 tinggi komponen struktur tersebut. Untuk  letak  takikan  tidak  diperbolehkan  di  muka  tarik  apabila  b  >  89  mm  (kecuali  apabila ditakik di kedua ujung untuk diletakkan di atas tumpuan).

## Kayu Kabesak
Kabesak  (Acacia  leucophloea)  merupakan  salah  satu  pohon  yang  tumbuh  di  pulau  Timor  yang kondisi iklim tergolong kering, tandus, lapisan tanah yang dangkal, dengan musim kemarau yang panjang  dan  musim  hujan  yang  pendek,  yang  dimana  tidak  semua  tumbuhan  berkayu  dapat hidup di daerah ini. Kabesak termasuk dalam spesies pohon dari keluarga Fabaceae, sub keluarga Mimosoideae.  Spesies  ini  diketahui  berasal  dari  Asia  Tenggara,  Asia  Selatan  yang  tumbuh  di India,  Pakistan,  Nepal,  Sri  Lanka,  Myanmar,  Thailand,  Vietnam  dan  Indonesia.  Tanaman  ini umum  tumbuh  di  daerah  semi  kering  yaitu  memiliki  masa  kering  9-10  bulan,  dengan  tahunan curah  hujan  500-1400  mm  (NFTA,  1996).  Berdasarkan  hasil  penelitian  (Siswadi,  dkk.  2011) menyebutkan  bahwa rata-rata potensi kayu kabesak di pulau Timor (NTT) adalah 4,5 pohon/ha jenis  kayu  ini  sering  digunakan  oleh  masyarakat  NTT.  Kayu  kabesak  memiliki  kualitas pengeboran,  penyerutan  dan  pembubutan  yang  sangat  baik  dan  kayu  kabesak  cocok  sebagai bahan  baku  beragam  produk  yang  mensyaratkan  kualitas  pengeboran,  penyerutan  dan pembubutan  yang  sangat  baik  seperti  beragam  produk  moulding  dan  mebel  (Rianawati,  dkk. 2015). Populasi  kabesak  di  hutan  Pulau  Timor  cenderung  memiliki  tegakan  muda  yang  rendah karena  banyak  semai  tidak  mampu  bertahan  sampai  fase  sapling.  (Hendrik,  dkk.  2019) menyebutkan bahwa di hutan Pulau Timor jumlah sapling kabesak rendah.

## Kuat Lentur Kayu
Kekuatan  lentur  kayu  adalah  kemampuan  kayu  untuk  melengkungkan  diri  ketika  menahan tekanan  diatasnya.  Menurut  (Dumanauw,  1990)  menyebutkan  bahwa  kekuatan  lentur  adalah kekuatan  untuk  menahan  gaya-gaya  yang  berusaha  melengkungkan  kayu  atau  untuk  menahan beban-beban  mati  maupun  hidup  selain  beban  pukulan  yang  harus  dipikul  oleh  kayu  tersebut. Menurut SNI 03-3959:1995 kuat lentur dari benda uji dihitung dengan rumus:
f b = 3PL 2b x h² (1)
dengan:
fb = kuat lentur (MPa) P   = beban uji lentur maksimum (N) L  = jarak tumpuan (mm) b   = lebar benda uji (mm) h   = tinggi benda uji (mm)

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  pengujian  di  Laboratorium  yaitu  pengujian kuat  lentur  balok  utuh  dan  balok  dengan  variasi  panjang  dan  kedalaman  takikan  pada  daerah tumpuan  dan  daerah  tarik  balok.  Untuk  letak  takikan  pada  daerah  tumpuan  dilakukan  dengan variasi  panjang  takikan  1/2d  dan  variasi  kedalaman  takikan  1/6d,  1/4d,  2/6d  dan  3/6d.  Untuk letak takikan pada 1/3 bentang (tekan) dan 1/2 bentang (tekan) dilakukan dengan variasi panjang takikan 1/3d, 1/2d, d dan variasi kedalaman takikan 1/6d, 2/6d dan 3/6d.
Benda  uji  yang  digunakan  adalah  balok  kayu  dengan  dimensi  760  mm  x  50  mm  x  50  mm. Langkah-langkah  pengujian  kuat  lentur  balok  kayu  di  laboratorium  berdasarkan  SNI  03-2959- 1995.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kuat Lentur Balok Kayu Kabesak
Hasil  pengujian  kuat  lentur  balok  kayu  kabesak  dengan  variasi  panjang  takikan  pada  daerah tumpuan dan daerah bentang tekan dapat dilihat pada Tabel 1.

## Tabel 1. Hasil Pengujian Kuat Lentur Balok Dengan Variasi Panjang Takikan
Berdasarkan  nilai  kuat  lentur  balok  kayu  kabesak  dengan  variasi  letak  dan  panjang  takikan  di daerah  tumpuan  dan  daerah  bentang  tekan  pada  Tabel  1  dapat  dilihat  bahwa  nilai  kuat  lentur terbesar  terjadi  pada  balok  utuh  tanpa  takikan  sebesar  80,94MPa  dan  nilai  kuat  lentur  terkecil terjadi pada balok dengan takikan di 1/2 bentang (tekan) dengan panjang takikan d sebesar 35,50 MPa. Berdasarkan Tabel 1 dibuat perbandingan kuat lentur balok kayu dengan variasi letak dan panjang takikan terhadap balok utuh tanpa takikan. Perbandingan kuat lentur balok kayu kabesak dengan variasi letak dan panjang takikan dapat dilihat pada Tabel 2 sampai Tabel 4 dan Gambar 1 sampai Gambar 3.
Tabel 2. Perbandingan Kuat Lentur Balok Kayu Kabesak Dengan Letak Takikan Pada Daerah
Tumpuan dan Panjang Takikan 1/2d Terhadap Balok Tanpa Takikan Letak Takikan Panjang Takikan Fb (MPa) Tanpa takikan - 80,94 Tumpuan 1/2 d 76,68 1/3 d 52,54 1/2 d 44,02 d 42,60 1/3 d 41,18 1/2 d 39,76 d 35,50 1/3 bentang (tekan) 1/2 bentang (tekan) Letak Takikan Panjang Takikan Fb (MPa) Penurunan Kekuatan (%) Tanpa takikan - 80,94 0 Tumpuan 1/2 d 76,68 5,26
Gambar 1. Diagram Perbandingan Kuat Lentur Balok Kayu Kabesak Pada Daerah Tumpuan Dengan Panjang Takikan 1/2d Terhadap Balok Tanpa Takikan
Tabel 3. Perbandingan Kuat Lentur Balok Kayu Kabesak Pada Daerah 1/3 Bentang (Tekan) Dengan Variasi Panjang Takikan Terhadap Balok Tanpa Takikan
Gambar 2. Diagram Perbandingan Kuat Lentur Balok Kayu Kabesak Pada Daerah 1/3 Bentang (Tekan) Dengan Variasi Panjang Takikan Terhadap Balok Tanpa Takikan
Hasil  pengujian  kuat  lentur  balok  kayu  kabesak  dengan  variasi  kedalaman  takikan  pada  daerah tumpuan dan daerah bentang tekan dapat dilihat pada Tabel 5.
Letak Takikan Panjang Takikan Fb (MPa) Penurunan Kekuatan (%) Tanpa takikan - 80,94 0 1/3d 52,54 35,09 1/2d 44,02 45,61 d 42,6 47,37 1/3 bentang (tekan)
Tabel 4. Perbandingan Kuat Lentur Balok Kayu Kabesak Pada Daerah 1/2 Bentang (Tekan) Dengan Variasi Panjang Takikan Terhadap Balok Tanpa Takikan
Gambar 3. Diagram Perbandingan Kuat Lentur Balok Kayu Kabesak Pada Daerah 1/2 Bentang (Tekan) Dengan Variasi Panjang Takikan Terhadap Balok Tanpa Takikan
Tabel 5. Hasil Pengujian Kuat Lentur Balok Dengan Variasi Kedalaman Takikan
Berdasarkan  hasil  nilai  kuat  lentur  balok  kayu  kabesak  dengan  variasi  letak  dan  kedalaman takikan di daerah tumpuan dan daerah bentang tekan pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai kuat lentur terbesar  terjadi  pada  balok utuh tanpa takikan  sebesar  80,94MPa dan  kuat lentur terkecil terjadi  pada  balok dengan  letak takikan  di  1/2  bentang (tekan) dengan kedalaman  takikan  3/6  d sebesar  32,66  MPa.  Berdasarkan  Tabel  5  dibuat  perbandingan  kuat  lentur  balok  kayu  dengan variasi letak dan kedalaman takikan terhadap balok utuh tanpa takikan. Perbandingan kuat lentur balok  kayu  kabesak  dengan  variasi  letak  dan  kedalaman  takikan  dapat  dilihat  pada  Tabel  6 sampai Tabel 8 dan Gambar 4 sampai Gambar 6.
Letak Takikan Panjang Takikan Fb (MPa) Penurunan Kekuatan (%) Tanpa takikan - 80,94 0 1/3d 41,18 49,12 1/2d 39,76 50,88 d 35,5 56,14 1/2 bentang (tekan)
Letak Takikan
Kedalaman Takikan Fb (MPa) Tanpa takikan - 80,94 1/6 d 76,68 1/4 d 66,74 2/6 d 59,64 3/6 d 55,38 1/6 d 52,54 2/6 d 48,28 3/6 d 42,60 1/6 d 41,18 2/6 d 34,08 3/6 d 32,66
1/2 bentang (tekan) Tumpuan 1/3 bentang (tekan)
Tabel 6. Perbandingan Kuat Lentur Balok Kayu Kabesak Pada Daerah Tumpuan Dengan Variasi Kedalaman Takikan Terhadap Balok Tanpa Takikan
Gambar 4. Diagram Perbandingan Kuat Lentur Balok Kayu Kabesak Pada Daerah Tumpuan Dengan Variasi Kedalaman Takikan Terhadap Balok Tanpa Takikan
Tabel 7. Perbandingan Kuat Lentur Balok Kayu Kabesak Pada Daerah 1/3 Bentang (Tekan) Dengan Variasi Kedalaman Takikan Terhadap Balok Tanpa Takikan
Gambar 5. Diagram Perbandingan Kuat Lentur Balok Kayu Kabesak Pada Daerah 1/3 Bentang (Tekan)  Dengan Variasi Kedalaman Takikan Terhadap Balok Tanpa Takikan
Letak Takikan Kedalaman takikan Fb (MPa) Penurunan Kekuatan (%) Tanpa takikan - 80,94 - 1/6 d 76,68 5,26 1/4 d 66,74 17,54 2/6 d 59,64 26,32 3/6 d 55,38
31,58
Tumpuan
Letak Takikan Kedalaman Takikan Fb (MPa) Penurunan Kekuatan (%) Tanpa takikan - 80,94 - 1/6 d 52,54 35,09 2/6 d 48,28 40,35
3/6 d
42,60 47,37 1/3 bentang (tekan)
Tabel 7. Perbandingan Kuat Lentur Balok Kayu Kabesak Pada Daerah 1/2 Bentang (Tekan)

## Dengan Variasi Kedalaman Takikan Terhadap Balok Tanpa Takikan

## Gambar 6. Diagram Perbandingan Kuat Lentur Balok Kayu Kabesak Pada Daerah 1/2 Bentang (Tekan)  Dengan Variasi Kedalaman Takikan Terhadap Balok Tanpa Takikan
Berdasarkan  Gambar  1  sampai  Gambar  6  menunjukkan  bahwa  semakin  besar  ukuran  takikan baik ukuran panjang maupun ukuran kedalaman takikan  maka nilai kuat lentur balok kayu  yang dihasilkan  semakin  kecil.  Maksimum  penurunan  kuat  lentur  balok  kayu  pada  ukuran  takikan yang  diizinkan  oleh  SNI  7973-2013  berkisar  17,54%  pada  daerah  tumpuan  dan  35,09%  pada daerah 1/3 bentang (tekan)

## KESIMPULAN
1. Besarnya nilai kuat lentur balok kayu kabesak dengan variasi ukuran panjang takikan sebagai berikut :
a. Untuk balok kayu tanpa takikan sebesar 80,94 MPa
b. Untuk letak takikan pada daerah tumpuan balok dengan ukuran panjang takikan 1/2d sebesar 76,68 MPa.
c. Untuk  letak  takikan  pada  1/3  bentang  (tekan)  balok  dengan  ukuran  panjang  takikan 1/3d, 1/2d dan d berturut turut sebesar 52,54 MPa, 44,02 MPa dan 42,60 MPa.
d. Untuk letak takikan di 1/2 bentang (tekan) balok dengan ukuran panjang takikan 1/3d, 1/2d, d berturut turut sebesar 41,18 MPa, 39,76 MPa dan 35,50 MPa.
2. Besar nilai kuat lentur balok kayu kabesak dengan variasi  ukuran kedalaman takikan adalah sebagai berikut:
a. Untuk balok kayu tanpa takikan adalah 80,94 MPa.
b. Untuk letak takikan pada daerah tumpuan balok dengan ukran kedalaman takikan 1/6 d,  1/4  d,  2/6  d  dan  3/6  d  berturut  turut  sebesar  76,68  MPa,   66,74  MPa,  59,64  MPa dan 55,38 MPa.
Letak Takikan Kedalaman Takikan Fb (MPa) Penurunan Kekuatan (%) Tanpa takikan - 80,94 - 1/6 d 41,18 49,12 2/6 d 34,08 57,89 3/6 d 32,66 59,65 1/2 bentang (tekan)
c. Untuk letak takikan pada 1/3 bentang (tekan) balok dengan ukuran kedalaman takikan 1/6 d,  2/6 d dan 3/6 d berturut turut sebesar 52,54 MPa, 48,28 MPa dan 42,60 MPa.
d. Untuk letak takikan pada 1/2 bentang (tekan) balok dengan ukuran kedalaman takikan 1/6 d,  2/6 d dan 3/6 d berturut turut sebesar 41,18 MPa, 34,08 MPa dan 32,66 MPa.
3. Perbedaan  kuat  lentur  balok  kayu  kabesak  dengan  variasi  ukuran  panjang  takikan  terhadap balok  tanpa  takikan  yaitu  mengalami  penurunan  kekuatan  lentur  dengan  persentase penurunan kekuatan sebagai berikut:
a. Untuk letak takikan pada tumpuan balok dengan ukuran panjang takikan 1/2d sebesar 5,26%.
b. Untuk  letak  takikan  pada  1/3  bentang  (tekan)  balok  dengan  ukuran  panjang  takikan 1/3d, 1/2d dan d berturut-turut sebesar 35,09%, 45,.61% dan 47,37%.
c. Untuk  letak  takikan  pada  1/2  bentang  (tekan)  balok  dengan  ukuran  panjang  takikan 1/3d, 1/2d dan d berturut-turut sebesar 49,12%, 50,88% dan 56,14%.
4. Perbedaan kuat lentur balok kayu kabesak dengan variasi ukuran kedalaman takikan terhadap balok  tanpa  takikan  yaitu  mengalami  penurunan  kekuatan  lentur  dengan  persentase penurunan kekuatan sebagai berikut:
a. Untuk  letak takikan  pada  daerah  tumpuan    balok  dengan  ukuran  kedalaman  takikan 1/6 d, 1/4 d, 2/6 d dan 3/6 d berturut-turut sebesar 5,26%, 17,54%, 26,32% dan 31,58 %.
b. Untuk letak takikan pada 1/3 bentang (tekan) balok dengan ukuran kedalaman takikan 1/6 d, 2/6 d dan 3/6 d berturut-turut sebesar 35,09%, 40,35%, dan 47,37%.
c. Untuk letak takikan pada 1/2 bentang (tekan) balok dengan ukuran kedalaman takikan 1/6 d, 2/6 d dan 3/6 d berturut-turut sebesar 49,12%, 57,89% dan 59,65%.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Standarisasi Nasional. (1995). S NI 03-3959:1995 Metode Pengujian Kuat Lentur Kayu Di Laboratorium. Jakarta: BSN.
Badan Standarisasi Nasional. (2013). SNI 7973:2013 Spesifikasi Desain Untuk Konstruksi Kayu . Jakarta: BSN.
Dumanauw, J. F. (1993). Mengenal Kayu . Yogyakarta: Kanisius.
Hendrik  A.  C.,  Kusmana,  C.,  &  Muhdin.  (2019). Stand  and  Site  Characteristics  of  Kabesak (Acacia  Leucophloea)  in  Timor  Island,  East  Nusa  Tenggara,  Indonesia .  Kupang:  Balai Penelitian Kehutanan Kupang.
NFTA  (1996). Acacia  Leucophloea  -  Shade  and  Fodder  for  Livestock  in  Arid  Environments . NFTA 96-04. www.nzdl.org/gsdlmod
Rianawati  H,  Siswadi,  Setyowati  R.  (2015). Perbedaan  sifat  pemesinan  kayu  timo (Timoniussericeus  (Desf)  K.  Schum  dan  kabesak  (Acacia  leucophloea  (Roxb.) Willd. Kupang: Balai Penelitian Kehutanan Kupang.
Siswadi,  Heny  R.,  Dani  S.H.  dan  Grace  S.  (2011). Teknik  Konservasi  dan  Domestikasi  Faloak (Sterculia quadrifida) sebagai Tumbuhan Obat Potensial di NTT . Kupang: Balai Penelitian Kehutanan Kupang.